SÉANCE DU /i AOUT 1913. 337 



La différence est due à de petites quantités d'oxyde cérique non réduit, que nous 

 avons caractérisé en l'attaquant par l'acide iodhydrique qui en dégage de l'iode. 



La composition centésimale du produit calculée d'après les teneurs en carbone 

 trouvées donne des chiffres aussi très concordants : 



Trouvé. Théorie. Trouvé. Théorie. 



Carbone 2,52 2,5a ' s i ï , S_| 



Cérium 84,67 84,35 8^,20 84,58 



Oxygène 12,81 i3,i3 i a . < »' > 12,58 



Composition : 



11. -- Produit voisin de celui de Sterba. 



Carbone 6,45 6 , 20 



Cérium 83. 10 82,80 



Augmentation de poids trouvée 2,10 



Augmentation de poids théorique 2,58 



Composition centésimale calculée d'après le carbone trouv.é : 



Théorie. 



Carbone 6,4.1 



Cérium 83 , \< • 



Owgène 10, i5 



III. En chauffant juste à fusion le mélange d'oxyde et de charbon 

 préparé pour obtenir le carbure CeC 2 . nous avons trouvé une masse renfer- 

 mant encore des cristaux rouges. Ceux-ci s'attaquaient assez facilement par 

 l'eau et nous n'avons pu les séparer convenablement de la grande quantité 

 de carbure de cérium formé à côté d'eux. Le produit brut contenait 

 2,o,5 Dour 100 de graphite. Nous avons séparé, après action de L'eau et 

 dessiccation dans le vide, une poudre jaune rougeâtre, mélange d'oxyde et 

 du produit rouge déjà altéré. L'acide sulfurique en dégageait un gaz 

 complètement absorbable par l'iodomercurate de potassium alcalin. 



IV. Le carbure précédent, s'il a été chauffé plus longtemps au four 

 électrique, donne par l'eau un oxyde parfaitement blanc, ne contenant 

 aucune trace de produit rouge. 



Nous n'avons pas obtenu de carbure de cérium, immédiatement et 

 complètement décomposable par l'eau, qui renferme moins de \ pour 100 

 de graphite. 



En résumé, le produit décrit comme un oxyeaibure ne présente pas la 



C R., igi3, 2" Semestre. (T. 157, N° 5.) I i 



